2o\S ACADÉMIE DES SCIENCES. 



il y a toujours un faible résidu inattaqué, généralement blanc (alumine) parfois vert 

 (oxyde chromique); on voit donc que ces mélanges s'attaquent plus difficilement que 

 ceux d'oxydes chromique et ferrique; d'ailleurs, tout le chlorure chromique est vola- 

 tilisé ; 



/i" Les mélanges à plus de 60 pour 100 d'oxyde chromique se comportent comme 

 les mélanges correspondant* d'oxydes de chrome et de fer; 



5° La dissolution dans l'eau de la combinaison (partiellement fondue) des chlo- 

 rures d'aluminium et de soufre se fait avec un grand dégagement de chaleur, sans 

 formation appréciable de soufre. 



Voici les résultats obtenus avec les mélanges suivants : 



2 3 pour 100. AFO 3 pour 100. 



Pris. 

 1 I ,20 



•2 3,70 



3 7, i3 



h 16,10 



5 27,74 



6 5o,5g 



7 68,11 



8 80,93 



L'alumine provenant de cette séparation a toujours une légère teinte verte due à 

 un entraînement très faible d'oxyde chromique, sans influence appréciable sur les 

 nombres observés. 



II. Nous avons ensuke appliqué cette méthode à l'analyse de la chromîtè 

 qui est, en principe, un chromile de fer Cr 2 :) ,FeO du groupe des spi- 

 nelles, et qui est la plupart du temps accompagnée de spinelle ordinaire 

 Al' 2 0*,MgO et d'une gangue plus ou moins importante. 



La chromile étudiée ici contenait des oxydes de chrome, de fer, d'aluminium, de 

 magnésium, un peu de chaux et de la silice. 



Soumise à l'action chlorurante, dans les conditions précisées précédemment, elle 

 n'a donné lieu qu'à une attaque incomplète car, si longtemps qu'on la prolonge, elle ne 

 porte pas sur plus des ~ de la masse expérimentée. 



Nous avons alors réalisé une chloruration complète de ce minéral, en le chauffant 

 au préalable avec du sulfate mercurique, à une température qu'on élève graduelle- 

 ment jusqu'au rouge; on effectue ainsi une attaque à température élevée, par l'acide 

 sulfurique, qui transforme les sels du mélange en sulfates que la chaleur décompose 

 ensuite partiellement; on n'introduit pas ainsi de réactif fixe. 



Le minéral ainsi préparé, traité par le mélange chlorurant comme il a été dit, 

 éprouve en 5 heures une chloruration complète (à l'exception de la silice). 



Les éléments du mélange sont alors séparés en trois groupes : 



